A quantidade dos grupos quaternários foi determinada por titulação condutimétrica dos íons cloreto usando uma solução padrão de AgNO3. O valor encontrado após a reticulação do polímero com glutaraldeído foi de 2,09 mmol de grupos quaternários por grama de polímero.
A Figura 2 ilustra o efeito do pH na adsorção dos oxiânions pelo novo material adsorvente. Pode-se verificar pelo gráfico que a faixa ótima de adsorção dos íons Cr (VI) e Se (VI), ocorreu no mesmo intervalo de pH, isto é em pH menor que 6,0. Em pH acima deste, a adsorção do íon Cr (VI) permaneceu praticamente constante, enquanto o Se (VI) apresentou um decréscimo praticamente linear até pH fortemente alcalino. Para o Mo (VI) os experimentos não foram conduzidos em pH menor que 6,0 para evitar a precipitação de MoO3[16]. A capacidade de adsorção permaneceu quase constante em pH entre 6,0 e 11,5 e diminuiu significativamente em pH 12,0. A dependência do pH revelou para o Cr (VI) e Se (VI) um equilíbrio prótico no qual as espécies protonadas HCrO4- e HSeO4- dos oxiânions influenciam a adsorção, enquanto a resina, por ser um trocador fortemente básico, não sofre a influência do pH da solução.
A Figura 3 ilustra a variação das concentrações dos metais na fase líquida (Ct/Co) em função do tempo de contato com o adsorvente. Ct e Co correspondem à concentração dos metais no tempo t e à concentração inicial, respectivamente. Foi observado um decréscimo muito rápido da concentração do Mo (VI) durante os primeiros 5 minutos. Após um período de 200 minutos a concentração dos metais permaneceu quase constante, sendo o equilíbrio de adsorção alcançado depois de 200 minutos para o Mo (VI) e Se (VI) e de 300 minutos para o Cr (VI).